ESTUDIO SOBRE LA CAL Y CEMENTO DE COSQUIN 139 



do el ensayo de penetración con una aguja de 1 milímetro cuadra- 

 do de sección, cargada con 300 gramos de peso ; 



4° Amasado el polvo puro con agua y formando con la masa una 

 bola de 0.03 de diámetro, dejada al aire 24 horas y sumerjida en 

 el agua, examinada con una lente de 5 diámetros, no deberá pre- 

 sentar en los dias sucesivos rajadura alguna; 



5° Deberá resistir á una tracción de 2 kilogramos por c.m^ como 

 raínimun, al cabo de 28 dias de confeccionada y 27 de inmer- 

 sión; 



6° Deberá resistir á una presión de 10 kilogramos por c.m~ al 

 cabo de los mismos dias de confección y de inmersión que indi- 

 camos anteriormente. 



Esta última prueba puede suplir á la anterior y recíproca- 

 mente. 



PARA LOS CEMENTOS 



'\° No deben dejar un residuo mayor de 15% en las telas de 900 

 mallas ; 



2" Deberán fraguar en menos de 24 horas y en más de 30 minu- 

 tos, según el procedimiento indicado para la cal ; 



3° Una masa de 0.03 de diámetro, sumerjida en el agua, al cabo 

 de 30 minutos de confeccionada, examinada en los dias sucesivos 

 con una lente de 5 diámetros por lo menos, no deberá presentar 

 rajadura alguna; 



4° Su índice de hidraulicidad no debe bajar de 0.50, ni exceder 

 de 0.70; 



5° Tendrán que resistir á la tracción, por lo menos : 



8 kilogramos por c. m* al cabo de 2 dias de inmersión 

 15 — — 5 — - 



18 — -- 15 — - 



debiendo ser su resistencia á la presión 5 veces mayor que la indi- 

 cada para la tracción ; 



6° La densidad no deberá bajar de 1200 kilogramos, ni exceder 

 de 1 400 kilogramos, no comprimidos. 



